Einzelne Mineralien. 



-355- 



Blomstrand fand im Samarskit von Öclegardsletten (!) und As- 

 laktaket (II): 



Quotienten 





I. 



Nb^O^ . . . . 



38.83 



TaM)^. . . . 



10.70 



SiO- . . . 



1.82 



Sn02 . . . 



0,57 



ZyO' . . . . 



0,62 



. . . 



. 2,51 



UO^ . . . 



9.66 



Ü0^ . . . 



. 6,78 



(CeLaDi)-03 



. 0,89 



(YEr)'O^ . 



9,07 



Al-^O^^ . . . 



0.36 



FeO. . . . 



4,40 



MnO . . . 



. 0.86 



BeO ... 



0,30 



Mg-0 . . . 



. 0,13 





4,30 





0.38 



PbO. . . . 



. 0,77 



Na-^O . . . 



. 0.76 



K^O. . . . 



. 0,08 



H^O. . . . 



. 6,54 





100,33 



Spez. Gew. . 



. 4,69 



Eine näher 



0,1449 ^ 



0.0303 I 



0.0038 0.0392 



0,0051 ) 



0,00891 , 

 V. Q 0444 



0.0355 ; 



0,0235 

 0,0027 I 

 0,0363 0,0425 

 0,0035 ) 

 0.0611 ^ 

 0,0121 

 0.0120 

 0,0032 

 0,0768 > 0,1843 

 0,0025 " 

 0,0035 

 0.0123 

 0,0008 ) 

 0,3633 



II. 



46,44 

 1,81 

 2,39 

 0,15 

 0.79 

 2,59 



10,82 

 5.38 

 1,90 

 8,33 

 0,45 

 4.08 

 0,79 

 0.64 

 0,19 

 3,79 

 0.38 

 0.98 

 0,62 

 0,08 

 7.61 



Quotienten 



0,1733 1 



0.0040 j 

 0.0398 



> 0,1773 



0.0009 \ 0.0471 

 0,0064 ) 



0 0497 

 0,0400 T'^^^ 



0,0188 



0.0057 I 



0.0333 0,0432 



0,0042 I 



0,0566 



0,0115 



0,0256 



0.0050 



0,0677 > 0,1844 



0,0025 



0,0047 



0,0100 



0,0008 



0.4228 



100,21 

 4.52 



L'e Deutung der Analysen ist zurzeit noch nicht durchführ- 

 bar, zumal dabei zu berücksichtigen ist, daß, wie die Prüfung von Dünn- 

 schliffen ergibt, die isotrope Samarskitmasse von feinen Adern von teils 

 doppeltbrechender, teils isotroper Substanz durchzogen wird. Quarz, etwas 

 Feldspat und Glimmer, ein gelbliches, pleochroitisches , spätiges Mineral, 

 bräunlichgelbe Oxydhydrate u. a. wurden in den Adern beobachtet , sie 

 treten aber nur in geringer Menge auf. Der Wassergehalt des Samarskit 

 ist sekundär. Nach Hinweis auf gewisse Beziehungen des Samarskit in 

 Achsenverhältnis nnd Typus zu Kaliumbichromat K^Cr^O^ und auf die 



chemische Stellung 

 saramensetzuno- des 



des UO^ im 

 norwegischen 



Samarskit 

 Samarskit 



versucht 

 vorläufio" 



Verf. die Zu- 

 zu deuten als 



0,0863 [(NbTa)2 0^ + 2KO] + 0.0117 [RO + 2U O^J + 0,0444 [(UTh)O-^ 



III III 

 -f (Nb Ta)2 0=] + 0,0128 [2 R"^ 0-^ + 3 (Nb TsiyO'] -f 0,017 [R^^O ^ + 2 (Si Sn Zr) 0^] 



bei I und 0,0875 [(Nb Ta)^ 0^ -f 2 R 0] + 0,0094 [R 0 + 2 U 0=^] + 0,0497 



III III 

 [((JTh)O^' -4- (NbTa)2 0^] + 0,0134 [2 R^ 0^ + 3 (Nb Ta)^ 0^] + 0,0165 [R'O^ 



-|- 2 (SiSnZr)O^] bei II. Danach wäre der Samarskit in der Hauptsache 



ein Paraniobat von U, Fe, Ca samt Metallen der Y-Gruppe mit geringer 



Beimischung eines Silikates und Uranates. 



